16 PROCÉDÉS SUIVIS POUR DÉTERMIi>ER 



27. Choix (le /'ac/'ei: — Suivant la plupart des expérimentateurs, la 

 qualité de Tacier est assez indifférente, pourvu que la barre soit bien homo- 

 gène. 



C'est à la trempe que Ton reconnaît si la constitution moléculaire est 

 homogène ou non. La trempe n'est jamais uniforme si cette constilulion ne 

 l'est pas, et alors l'aimantation est difficile et faible, en tout cas iirégu- 

 liére. 



HoFiER recommande l'acier de Sti/rie , surtout, dit-il, pour les aimants en 

 fer à cheval. Gauss préférait celui de Bu/at (Oural). On attribue à ce der- 

 nier la propriété de ne pas être affecté par les variations de température, 

 lorsqu'il est aimanté; mais suivant Sabine, il exige pour cela, dans le travail 

 de forge, un tour de main, qui n'est connu (|u'aux lieux où on le produit. 

 Ce savant en avait rapporté à Londres une barre, dont il avait constaté la 

 propriété remarquable; ajirès l'avoir fait forger, il n'en avait pu obtenir que 

 des aimants aussi sensibles que les autres à l'action de la chaleur. 



L'acier de Bulat est un corroyé de lames d'acier et de fer doux : le magné- 

 tisme, qui diminue dans l'acier, augmente, au contraire, dans le fer doux, 

 lorsque la tempéi'ature s'élève : ces deux elTets se com|)ensent. 



Il ne paraît pas que cet acier ait d'autre avantage que celui-là : Michell , 

 Baumgartner et 3L Lajiont pensent qu'il ne peut pas servir à confectionner 

 des aimants forts. On conçoit d'ailleurs que cette constitution complexe, 

 aussi bien que la discontinuité (par exemple une trop grande porosité, et 

 surtout des soufllures), est un obstacle à la propagation régulière du ma- 

 gnétisme, et doit faire naître des aimants partiels, et des points conséquents. 



Or la distribution régulière et SYmélri(jUC est une condition essentielle 

 pour les appareils dont nous nous occupons. La finesse du grain et la grande 

 densité sont les indices de l'acier le plus avantageux : la densité ne doit pas 

 être inférieure à 7,79 et s'approcher autant que possible de 7,93. 



Le bon acier fondu anglais satisfait le plus souvent à cette règle. Il reste 

 à veiller à ce que, pendant le travail de forge, ses bonnes qualités ne soient 

 pas altérées par une main inexpérimentée ou négligente; l'opération de la 

 trempe est une des plus difficiles, surtout pour les gros barreaux. 



28. Trempe (Je l'acier. — La dureté de l'acier a une assez notable in- 



